68 . Max Schläpfer. 
Re Kristallisation 1—2 Tage bei 
Molprozent ca. 4700 in geschlossenem | 
Gefäss mit Innenvolumen |] 
von ca 
| Ver- 
such | Eingewogene Substanz in gr 
No. B,0| sin, | 41,0, | K,0 
110 | BB=0,413; E,= 1,586; F=0,502| 5 | 30 | 50| 20 | Kalinephelin, packart. 
| 10) 
| Aggreg. 
92 | B,=0,275;E,=1,586; F=0,753| 2 | 20 | 50| 30 | Kalinephelin, packart. 
| Aggreg. ( 
93 }B, —=0,137; 5, —=1,586; F=1,004| 2 ] 10 | 50| 40 amorph 
98 |B, =0,551; E, = 1,904 2 | 40 | 60) — | Zunyit und Aluminium- 
| silikat (9) 
97 |B,=0411;E,—=1,904; F=0,%51| 2 | 30 |. 60| 10 | Pyrophyllit (?), amorph) 
113 |B,=0,412; E, = 1,904; F=0,9351| 5 | 30 | 60! 10 A ? 
9% | B,—0,275; E,—=1,904; F=0,502| 2 | 20. | 60 20 | Kalinephelin, Alu- 
3 | miniumsilikat (9) 
9% |B,=0,137;E,— 1,904; F=0,753| 2 | 10 | 60| 30 |amorph 
94 E,=1,904; F=1,004| 2 | — | 60| #0 : 
9 |B,—=0,412; E,— 2,221 2 | 30 | 70| — |Zunyitund Aluminium- 
silikat (9) 
100 |B,= 0,275; E,— 2,221; F=0,251| 2 | 20 70| 10 |Kalinephelin und Alu- 
| miniumsilikat (9) 
101 |B,—=0,137;E,=2,221;F=0,502| 2 |10 | 70| 20 |Korund u. viel amorph 
102 E=2221;F=0502| 2 | — | 70! 30 
105 | B, = 0,975; E,—2,538 P) 
Aluminiumsilikat (9) 
104 |B,=0,137; E,—= 2,538; F=0,9351| 2 | 10 
80 | 10 | Korund, packartige Ag- 
ate (10) 
[SS] 
S 
% 
S 
| 
greg 
103 E,==2,538; F=0,502| 2 | — | 80| 20 |Koru 
106 | B,—=0,137; E,— 2,855 2 | 10 | 90| — | Aluminiumsilikat (9), 
n | amorph 
107 E,=2,855;F=0,351|] 2 | — | 90 10 | Korund 
64 
er E, ungetrocknete Paste ca.3| — | 1001| — A 
108 Ba a | Zoo, = 
während in ‚entsprechenden Versuchen mit Kieselsäure B Orthoklas 
Eoistand, Diese Differenzen lassen sich wohl auf Beeinflussung der 
l ligkeit der verschiedenen Mineralien durch 
umkristallisiert, jede Kristallisation verhindert. Denselben Einfluss 
übt ein Zusatz von 10% CaO, wie im zweiten Teil der Arbeit ge 
zeigt werden wird. Reines Aluminiumhydroxyd mit Wasser erhitzt 
% ‚ während bei Zusatz von 10°/o Kiesel- 
säure B neben viel amorphen Resten nur nadelförmige Kristalle von 
